1264

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） 2020 年 9 月

外壁複合改修工法のタイル直張り仕上げ外壁に対する要求性能
その１ 検討内容
正会員
タイル直張り剥落防止○下屋敷朋千*外壁複合改修工法
アンカーピン

１．はじめに
外壁の剥落防止工法である外壁複合改修工法は、モル定基準・試験方法が定められている（UR 都市機構では、タル塗り仕上げ外壁やタイル張り仕上げ外壁等の改修に補修工法」としているが、本報では「外壁複合改修工法」用いられる工法で、約 30 年の歴史があり、現在では様々と記載する）。

工法の名称を「外壁複合改修工法」ではなく、「外壁複合な仕様の工法が開発されている。当該工法はピンネット

本研究では、この UR 都市機構の仕様登録集に規定され工法とも呼ばれ、既存外壁仕上げ層を存置したまま、アる外壁複合改修工法に着目し、そこから外壁の改修層をンカーピンと繊維ネットを複合して用いることにより、含めた仕上げ層の剥落に対する安全性を新たに検討するピンによる仕上げ層の剥落防止と、繊維ネット等によることを目的としている。

既存仕上げ層の一体化により安全性を確保しようとする

２．検討内容一般的なタイル張り外壁に対する外壁複合改修工法のものである。
この外壁複合改修工法に用いられるアンカーピンの使用方法については、剥離している仕上げ層を固定しようとするものと、仕上げ層と繊維ネット等の複合層を固定断面構成を図 1 に示す。
張付け

繊維ネット

モルタルするものと 2 種類がある。また、モルタル塗り仕上げ外壁やタイル張り仕上げ外壁等の表面の一体化を図る改修

張付け
モルタル

新規
アンカーピン

仕上塗材

繊維ネット
新規

アンカーピン

仕上塗材

層として、繊維ネットとポリマーセメントモルタル等、繊維ネットと透明樹脂および短繊維混入透明樹脂等を用いる工法がある。

下地モルタル

既存タイ ル

外壁複合改修工法は、国土交通省大臣官房官庁営繕部
監修「建築改修工事管理指針 令和元年版」に「外壁複合改修構工法」の名称で国土交通省大臣官房官庁営繕部監

躯体

既存タイ ル
躯体

下地モルタル層ありの場合

タイル直張り仕上げの場合

修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31
図1年版」以外の外壁改修工法として採りあげられている。

一般的な外壁複合改修工法の断面構成

また、平成 8 年度建設技術評価規定（平成 7 年建設省告当該工法のうち、仕上塗材がポリマーセメント系の場

示 1860 号）に基づき評価が実施され、約 10 工法が評価合、既存タイルは仕上塗材で覆われることで見えなくなされている。その他に当該工法に関しては、建設技術審るが、アンカーピンで仕上げ層と繊維ネットの複合層を査証明協議会が創設した建設技術審査証明や筆者所属財固定する仕様であれば、アンカーピンの打込み位置はタ団が実施する評定（材料施工）を取得した工法がある。

イル陶片やタイル目地等に指定されることはない。一方、

ここで、建設技術審査証明や評定は、公にされた基準

仕上塗材が透明樹脂系の場合、多くの工法でタイル陶片等のもとに評価・認定しているものではなく、申請者がを俗に言う「脳天打ち」で固定し、その上に塗材を塗布選定した技術的な項目について評価・認定を行うものですることでタイル張り仕上げを一体化させる方法を採用ある。なお、公にされている基準等としては、独立行政している。

法人都市再生機構（以下、UR 都市機構）の「保全工事共UR 都市機構の仕様登録集では、表 1 に示す項目を要求

通仕様書 平成 29 年版 建築編」に、モルタル塗り、タイ性能としているが、図 2 に示す複合改修層に対するアンル張り、コンクリート打放しの外壁の狭小部や面単位のカーピンの引抜き試験の試験基材がモルタル板であるこ修繕を適用範囲とした外壁複合補修工事があり、同仕様とから確認できるように、基本的に下地モルタル層あり書に基づいた「保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質の外装仕上げを想定している。

判定基準 仕様登録集 平成 29 年版」（以下、仕様登録集）

通常、下地モルタルやタイル張りを含む外装仕上げ層に外壁複合補修工法に対する要求性能として、項目・判および改修層に作用する外力を算定する場合、外装仕上

Required performance of exterior wall composite refurbishment method for tile directly
applied exterior wall
Part 1 examination contents― 527 ―SHIMOYASHIKI Tomoyuki

げ層や改修層の自重、風圧力、地震による慣性力を用い抜耐力を得ることではなく、アンカーピンの頭抜け時のる。そして、算定した外力に対して適用するアンカーピタイルの割れ等の破損も含めた引抜耐力なので、なるべンが、コンクリート躯体に対する引抜き耐力、複合改修く広く（長く）する必要がある。なお、タイルの種類に層に対するアンカーピンの引抜き耐力およびアンカーピより破損する荷重は異なるので、タイルの種類ごとの検ンのせん断耐力を上回っているかを確認する。ここで、討が必要である。さらにはタイルを複数枚並べた状態でタイル直張り仕上げ外壁の場合、下地モルタルが存在しの検討も必要である。

ない分、下地モルタル層ありの外装仕上げと比較して自３．２仕上塗材がポリマーセメント系の場合の引抜耐力重が軽くなり、地震による慣性力は小さくなる。しかし、仕上塗材がポリマーセメント系の場合には、アンカー外壁に作用する風圧力は、下地モルタル層ありの仕上げ、 ピンの打込み位置がタイル陶片やタイル目地等に指定さタイル直張り仕上げに関わらず同じ値であるため、タイれることがないため、様々な打込み箇所やタイルの種類

ル直張り仕上げ外壁の場合では、タイル陶片またはタイを想定しての検討が必要である。こちらはタイル陶片のル目地等に対するアンカーピンの引抜耐力を確認する必引抜試験ではなく、タイルを複数枚での並べた状態での要がある。

試験を検討する。

そこで、本報では、タイル直張り仕上げに対するアンカーピンの引抜耐力の確認方法について検討する。
表1

UR 都市機構項

前述の各仕様の引抜耐力を確認後、実大のタイル直張

外壁複合補修工法の要求性能

り仕上げ外壁を用いて単位面積当たりの仕上げ面の耐力の確認を行う。試験は、空気圧により試験体に等分布圧判定基準

目

３．３単位面積当たりの仕上げ面の耐力荷重を加えることができる JIS A 1515:1998 建具の耐風圧

コンクリート躯体に対するアンカーピンの引抜き試験

1,470N以上

複合改修層に対するアンカーピンの引抜き試験

1,470N以上

複合改修層の接着強度試験

0.7N/㎜ 以上

複合改修層の補強効果確認（面外曲げ）試験

曲げ強度が490Nもしくは変位30㎜で破断しないこと

温冷繰返しに対する耐久性試験

0.5N/㎜ 以上

性試験方法に規定される、動風圧試験装置を用いて行う。
この装置により、既存タイルを含めた複合改修層全体の単位面積当たりの耐力を確認し、個別で行う複合改修層2に対するアンカーピンの引抜き耐力との相関を求める。

2500mm

1000mm500mm

出典：UR都市機構 仕様登録集●：アンカーピン

1000mm

図3

試験体および動風圧試験装置概要【参考文献】
1)タイル張り仕上げ外壁の保全技術-調査診断から改修工事後の保全技術まで-,日本建築仕上学会,タイル張り外壁の保全

図2

複合改修層に対するアンカーピンの引抜き試験概要

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

タイル陶片に対するアンカーピンの引抜耐力を確認す
るには、UR 都市機構の仕様登録集と同様の試験方法を用いる。タイル陶片に工法の標準施工方法に準じてアンカーピンを打ち込み、それを試験に供する。ただし、アンカーピンを引き抜くためのタイルの押さえ部分は、本試験の目的が単純にタイル陶片に対するアンカーピンの引*(一財)ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞつくば建築試験研究ｾﾝﾀｰ

技術体系化委員会編
2) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版,

３．試験方法の検討
３．１タイル陶片に対する引抜耐力

3) 建築改修工事管理指針 令和元年版,国土交通省大臣官房官
庁営繕部監修4) 保全工事共通仕様書 平成 29 年版 建築編, 独立行政法人
都市再生機構5) 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集 平成 29 年版, 独立行政法人都市再生機構* Center for Better Living Tsukuba Building Test and Research Laboratory― 528 ―